TCVN11022-4:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11022-4:2015 (ISO 11127-4:2011) về Chuẩn bị nền thép trước khi phủ sơn và sản phẩm liên quan - Phương pháp thử vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt - Phần 4: Đánh giá độ cứng bằng phép thử trượt kính TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11022-4:2015 ISO 11127-4:2011 CHUẨN BỊ NỀN THÉP TRƯỚC KHI PHỦ SƠN VÀ SẢN PHẨM LIÊN QUAN - PHƯƠNG PHÁP THỬ VẬT LIỆU MÀI PHI KIM DÙNG ĐỂ PHUN LÀM SẠCH BỀ MẶT - PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ ĐỘ CỨNG BẰNG PHÉP THỬ TRƯỢT KÍNH Preparation of steel subs tr ates before appl i cation of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abras i ves - Part 4: Assessment of hardness by a glass slide test Lời nói đầu TCVN 11022-4:2015 hoàn toàn tương đương ISO 11127-4:2011. TCVN 11022-4:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC35 Sơn và vecni biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 11022 (ISO 11127) Chuẩn bị nền thép trước khi phủ sơn và sản phẩm liên quan - Phương pháp thử vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt , gồm các tiêu chuẩn sau: - TCVN 11022-1:2015 (ISO 11127-1:2011) Phần 1: Lấy mẫu; - TCVN 11022-2:2015 (ISO 11127-2:2011) Phần 2: Xác định sự phân bố cỡ hạt; - TCVN 11022-3:2015 (ISO 11127-3:2011) Phần 3: Xác định khối lượng ri ê ng biểu kiến; - TCVN 11022-4:2015 (ISO 11127-4:2011) Phần 4: Đánh giá độ cứng bằng phép thử trượt kính; - TCVN 11022-5:2015 (ISO 11127-5:2011) Phần 5: Xác định độ ẩ m; - TCVN 11022-6:2015 (ISO 11127-6:2011) Ph ầ n 6: X á c định các tạp ch ấ t tan trong nư ớ c bằng phép đo độ dẫn điện; - TCVN 11022-7:2015 (ISO 11127-7:2011) Phần 7: Xác định clorua tan trong nước. CHUẨN BỊ NỀN THÉP TRƯỚC KHI PHỦ SƠN VÀ SẢN PHẨM LIÊN QUAN - PHƯƠNG PHÁP THỬ VẬT LIỆU MÀI PHI KIM DÙNG ĐỂ PHUN LÀM SẠCH BỀ MẶT - PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ ĐỘ CỨNG BẰNG PHÉP THỬ TRƯỢT KÍNH Preparation of steel subs tr ates before appl i cation of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abras i ves - Part 4: Assessment of hardness by a glass slide test 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này là một trong các tiêu chuẩn đề cập đến việc lấy mẫu và thử nghiệm vật liệu m à i phi kim d ùng để phun làm sạch bề mặt. Các loại vật liệu mài phi kim và các yêu c ầ u về mỗi loại được quy định trong bộ ISO 11126. Bộ ISO 11126 và TCVN 11022 (ISO 11127) là một tập hợp các tiêu chuẩn về vật liệu mài phi k i m d ùng để phun làm sạch bề mặt. Thông tin về các phần của cả hai bộ tiêu chuẩn được nêu trong Phụ lục A. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đánh giá vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt có độ cứng tối thiểu bằng 6 theo thang Mohs. CHÚ TH Í CH: Phép thử được mô tả trong tiêu chuẩn này là phép thử đạt/không đạt và kh ô ng phải l à phép thử để xác định chính xác độ cứng. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết đ ể áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện d ẫ n ghi năm công bố th ì áp dụng b ả n được nêu. Đối với các t à i liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp d ụng phiên bản mới nhất, bao gồm c ả các sửa đổi, bổ sung (nếu c ó ). TCVN 11022-1 (ISO 11127-1), Chuẩn b ị nền thép trước khi phủ sơn và sản ph ẩ m liên quan - Phương pháp thử vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt - Phần 1: L ấ y mẫu. 3. Thiết bị, dụng cụ 3.1 . Kính hiển vi , có độ phóng đại gấp 10 lần. 3.2 . Tấm kính trư ợ t trên kính hiển vi . 4. Lấy mẫu Lấy mẫu đại d iện của sản ph ẩ m được thử nghiệm theo quy định trong TCVN 11022-1 (ISO 11127-1). 5. Cách tiến hành 5.1 . Kiểm tra một lượng nh ỏ vật liệu dưới kính hi ể n vi (3.1) và nếu các hạt biểu hiện màu hoặc đường kính khác nhau thì chọn mỗi loại một vài hạt. 5.2 . Đặt các hạt đã chọn giữa hai tấm kính trượt của kính hiển vi (3.2), trong khi tác động áp lực, từ từ d i chuyển một tấm trượt trên tấm trượt kia với một chuy ể n động qua lại trong khoảng 10 s. Kiểm tra các bề mặt kính và nếu bị trầy xước thì vật liệu phải được coi như có độ cứng tối thiểu là 6 theo thang Mohs. 6. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm í t nhất các thông tin sau: a) các thông tin cần thi ế t để nhận biết sản phẩm được thử, phù hợp với phần thích hợp của bộ ISO 11126 (xem Phụ lục A), nếu có; b) viện dẫn tiêu chuẩn này, TCVN 11022-4 (ISO 11127-4); c) kết quả thử nghiệm; d) bất kỳ sai lệch so với phương pháp thử đã được qui định; e) ngày thử nghiệm; f) tên của người thực hiện phép thử. Phụ lục A (tham khảo) Các tiêu chuẩn về vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt Các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt bao gồm tương ứng trong bộ ISO 11126 và TCVN 11022 (ISO 11127). Bộ ISO 11126 Chuẩn bị nền thép trước khi phủ sơn và s ả n ph ẩ m liên quan - Yêu cầu kỹ thuật đối với vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt , bao gồm các phần sau: - Phần 1: Giới thiệu chung và ph â n loại - Phần 3: Xỉ tinh luyện đồng - Phần 4: Xỉ lò than - Phần 5: Xỉ tinh luyện niken - Phần 6: X ỉ lò sắt - Phần 7: Oxit nhôm nung chảy - Phần 8: C á t olivin - Phần 9: S taurol i t - Phần 10: Garnet almandit Bộ TCVN 11022 (ISO 11127) Chuẩn bị nền thép trước khi phủ sơn và sản phẩm liên quan - Phương pháp thử vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt , bao gồm các phần sau: - Ph ầ n 1: Lấy mẫu; - Phần 2: Xác định sự phân bố c ỡ hạt; - Phần 3: Xác định khối lượng riêng biểu kiến; - Phần 4: Đánh giá độ cứng bằng phép thử trượt kính; - Phần 5: Xác định độ ẩ m; - Phần 6: X á c định các tạp ch ấ t tan trong nước bằng phép đo độ dẫn điện; - Phần 7: Xác định clorua tan trong nước. MỤC LỤC Lời nói đầu 1 . Phạm vi áp dụng 2 . Tài l iệu viện d ẫn 3 . Thi ế t bị, dụng cụ 4 . Lấy mẫu 5 . Cách tiến hành 6 . Báo cáo thử nghiệm Phụ lục A (tham khảo) Các tiêu chuẩn về vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt